( IO ° ) 



des phénomènes réversibles; au point de vue pratique, elle joue un rôle 

 important dans la marche des gazogènes. De plus, dans la métallurgie du 

 fer, il pourra être utile d'avoir des données numériques sur la décomposi- 

 tion de l'oxyde de carbone en présence de l'oxyde de fer à différentes 

 températures. 



» Les expériences de Lothian Bell relatives à la décomposition de l'oxyde 

 de carbone en présence de l'oxyde de fer ont montré que la température 

 la plus favorable au dépôt de carbone est 4oo°-45o°; d'après ce savant, 

 les différences qu'il a observées dans les quantités de carbone déposé avec 

 les différents oxydes de fer sont dues à une différence de structure, due 

 elle-même à la différence de température à laquelle les minerais ont été 

 calcinés; de plus, le phénomène de désoxydation du minerai et celui du 

 dépôt de charbon ne peuvent pas commencer à la même température. 



» J'ai effectué une première série d'expériences à la température de 

 445°, facile à obtenir; j'ai fait varier successivement la quantité d'oxyde 

 de fer mis en réaction et la durée du contact entre l'oxyde métallique et 

 l'oxyde de carbone. Ce sont les premiers résultats obtenus que j'ai l'hon- 

 neur de présenter à l'Académie. 



» L'oxyde de carbone est obtenu par l'action de l'acide sulfurique sur le formiate 

 de soude; le gaz produit, contenant p,5 à 97 pour 100 d'oxyde de carbone pur, est 

 recueilli dans des gazomètres de Regnault. Avant d'être mis en réaction, il traverse 

 une colonne de cuivre de 25 cm de longueur chauffé au rouge, un flacon de potasse et 

 un tube en U contenant des pastilles de potasse. Un tube témoin à eau de baryte in- 

 dique que l'oxyde de carbone est complètement privé de gaz carbonique avant d'ar- 

 river aux tubes desséchants à ponce sulfurique. 



» L'oxyde de fer employé est à un état très divisé, la ponce étant prise comme sup- 

 port (cette ponce, imbibée de nitrate, est calcinée au rouge); il est contenu dans des 

 tubes en verre de i5 mm de diamètre intérieur et de 6o mm à jo mm de longueur, étirés en 

 pointe à chaque extrémité. Ces tubes sont mis en communication avec l'oxyde de car- 

 bone ; lorsque l'oxyde de fer est complètement réduil et qu'il y a un dépôt de charbou 

 (il faut environ une heure de passage du gaz pour arriver à ce résultat), on ferme 

 le tube et on le laisse chauffer pendant un temps plus ou moins long. L'expérience 

 terminée, on retire le tube du bain de soufre et l'on extrait les gaz à l'aide de la 

 pompe à mercure; on les analyse ensuite. 



» Les essais ont porté sur des quantités d'oxyde de fer variant dans le rapport de 1 

 à 3o; les temps de chauffe ont été de huit minutes au minimum et de sept heures au maxi- 

 mum. Les résultats obtenus ont été les suivants : 



Quantités 8». 4o". 64". 80'". 3\ 6 b . ■/. 



'defer. 6 cÔT~~Ca CO 3 . CO. CO ! . CO. CO : . CO. CO 2 . CO. CO 3 . CO. CO 3 . CO. 



0,0673... 3o,?. 69,8 37,4 42,6 » » 87,0 1 3,o 94,8 5,2 100 » » » 



o,o»24.-. 16 ,i 83,9 B " 62,9 37,1 » » .. » » 100 



0,0022.. 2,9 97.1 u » 36,6 C3 , 4 » " » ">2 , S J7.7 » » 



